G. Rack, 
326 
Das binäre System Zinnchlorür — Lithiumchlorid. 
Von G. Rack in Berlin. 
Mit 1 Textfigur. 
Über das Verhalten des Zinnchlorürs beim Kristallisieren aus 
schmelzfliissigen Gemischen mit Kalium- oder Natriumchlorid habe 
ich bereits früher berichtet l . Ich füge hier die Ergebnisse der 
thermischen Untersuchung des Systems Zinnchlorür — Lithium- 
chlorid an. 
Beide Komponenten sind im flüssigen Zustande vollkommen 
mischbar, im kristallisierten Zustande dagegen nicht mischbar. 
Das Konzentrations-Temperatur-Diagramm des Systems stimmt daher 
überein mit dem Grenzfall des Erstarrungstypus V nach H. W. 
B. Roozeboom 2 (Fig. 1). Der eutektische Punkt C liegt bei 215° 
und einer Konzentration von ca. 15 Mol.-°/o Lithiumchlorid. Die 
thermischen Befunde, aus denen die gegenseitige Schmelztemperatur- 
erniedrigung und die Dauer der eutektischen Kristallisationen der 
Komponenten hervorgehen, sind in Tab. 1 zusammengestellt. 
Tabelle 1. Konzentrations-Temperatur-Diagramm der Mischungen 
aus Zinnchlorür und Lithiumchlorid. 
Gehalt an Li CI 
Mol.- 0, o Gew.-°/o 
Beginn der 
Kristalli- 
sation 
Eutektische 
Kristalli- 
sation 
Dauer der eutek- 
tischen Kristalli- 
sation bei 20 g 
Versuchssubstanz 
0 
0 
239° 
_ 
5 
1,16 
237 
211° 
80 sec 
10 
2,42 
223 
213 
160 
15 
3,79 
— 
215 
400 
20 
5,29 
240 
216 
380 
30 
8,73 
327 
211 
340 
40 
12,96 
375 
214 
320 
60 
25,09 
491 
216 
240 
80 
47,17 
564 
216 
160 
95 
80,92 
601 
190 
60 
100 
100 
609 
— 
— 
An binären Systemen aus Zinnchlorür mit Chloriden ein- 
wertiger und zweiwertiger Metalle sind nunmehr bekannt die 
Systeme mit Li CI, Na CI, KCl, Rb CI, Cu CI, TI CI und mit MgCl 2 , 
Ca Cl 2 , Zn Cl 2 , CdCl 2 , Pb Cl 2 und MnCl 2 . 
1 G. Rack, Dies. Centralbl. 1913. p. 373—379. 
2 H. W. B. Roozeboom, Zeitschr. f‘ phys. Chem. 30. p. 403. 1899. 
